DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES 

h) Enfin certains alliages à points de transfor- 
mation ne sont pas durcis par trempe : il semble 
y avoir maintien de l’état stable à chaud. 
Il ya donc une relation entre tous les faits 
cités et la microstructure; celle-ci, quel que 
soit le métal, se résume donc dans la production 
soit de la troostite (trempes douces), soit de la 
martensite (trempes dures), soit d’une structure 
polyédrique (trempes extra-douces). 
Que peuvent donc être ces constituants de 
trempe : 
a) La structure polyédrique correspond, nous 
l'avons vu, au maintien intégral à froid de l’état 
stable à chaud. C’est donc la solution solide 
existant à haute température. 
b) La nature de la martensite est plus dis- 
cutée. 
Si nous nous reportons à ce qui a été dit pour 
les aciers, nous voyons que la martensite est 
magnétique : donc elle renferme du ferx; elle 
l’est moins cependant que l’acier non trempé : 
donc elle contient du fery; le carbone y est à 
l’état dissous ; en effet, l’acide azotique ne donne 
pas la coloration caractéristique du carbure de fer 
(aciers recuits); de plus, récemment M. Chéve- 
nard a montré que l’on ne notait point la trans- 
formation allotropique de la cémentite (laquelle 
se présente à 200°); enfin la résistivité d’un 
acier martensitique est bien plus élevée que celle . 
du métal recuit. Donc le carbone est bien dis- 
sous. 
Reste à expliquer que ce constituant, bien que 
formé de fer #, de carbone dissous et probable- 
ment d'un peu defer y, possède une grande 
dureté. Nous discuterons ce dernier point à la 
fin de cette étude. 
c) La troostite apparaît bien comme de la per- 
lite très divisée, disons (le mot siguifie peut-être 
plus qu'il ne faudrait) de la perlite colloïdale. 
1 
547 


En effet, la résistance, électrique est _sensible- 
ment celle de la perlite, le carbone n’est pas 
dissous (réaction de l’acide azotique), le fer est à 
l'état «, le magnétisme le prouve. On rencontre 
tous les caractères de la perlite,à l'aspect micro- 
graphique près. 
L'état très divisé de ce constituant explique 
une augmentation de dureté. 
En effet, on sait bien qu’à l'eutectique ou à 
l'eutectoide correspond souvent un maximum de 
dureté. 
On peut même dire que la résistance à la 
déformation croit d’une façon générale avec 
l’état de division des constituants. 
En résumé, la trempe a pour effet, suivant la 
composition du métal, la vitesse de refroïdisse- 
ment et la température maximum de chauffage : 
a) Le maintien intégral de l’état stable à tem- 
pérature élevée, ce qui correspond à des trem- 
pes extra-douces ; 
b\ La décomposition de l’état stable à la tem- 
pérature élevée avec retour partiel à l’état stable 
à froid, la réaction se passant à une température 
basse, où les molécules n’ont plus de mobilité : 
ilya formation de martensite, il y a trempe 
avec maximum d'effet de dureté; 
c) Cette même décomposition a lieu, mais à 
température nettement plus élevée, dans le voi- 
sinage du point de transformation à l’échauffe- 
ment; il y a formation de troostite : on obtient 
ainsi des trempes douces. 
En étudiant dans l’article suivant les pheéno- 
mènes du revenu, nous pourrons mieux encore 
pénétrer les relations qui existent entre ces dif- 
férentes trempes. 
Léon Guillet, 
Professeur au Conservatoire national 
des Arts et Métiers. 
